Judul: Kekuatan lentur glulam struktural yang terbuat dari papan sambung kayu tusam dan kayu manis
Abstrak: Kayu merupakan material penting yang sangat luas dalam penggunaannya, antara lain sebagai bahan bangunan baik struktural maupun non struktural. Misalnya kayu tusam dan kayu manis. Sampai saat ini masyarakat masih belum optimal dalam memanfaatkan kayu manis. Pada umumnya masyarakat hanya memanfaatkan kulitnya saja. Pohon kayu manis memiliki diameter 20-35 cm, sehingga perlu pengolahan lebih lanjut untuk dapat dimanfaatkan sebagai bahan konstruksi. Glulam merupakan salah satu pilihan yang tepat. Glulam dapat dibuat dari bilah atau papan sambung jari atau yang lebih dikenal dengan Finger Jointed Laminated Board (FJLB). Penggunan FJLB sebagai bahan glulam diprediksi dapat mengurangi cacat alami kayu seperti mata kayu, retak, kulit tersisip, pingul, dan lain-lain dengan cara membuang cacat-cacat tersebut menjadi bilah-bilah kecil berukuran panjang 30-40 cm. Bahan baku pembuatan glulam dalam penelitian ini adalah kayu manis dan kayu tusam. Glulam yang dibuat berupa balok laminasi 3 lapis dengan ukuran 4,5x10x300 cm. Kemudian dilakukan pengujian sifat fisis dan mekanis, baik pada contoh kecil bebas cacat (ckbc) maupun pada glulam FJLB kayu tusam dan kayu manis. Pada pengujian sifat fisis untuk contoh kecil bebas cacat (ckbc) pada kayu tusam diperoleh nilai untuk kadar air adalah 16,79% , kerapatan adalah 0,47 g/cm³, dan berat jenis adalah 0,41. Sedangkan ckbc pada kayu manis, nilai kadar airnya yaitu 15,37%, kerapatannya sebesar 0,57 g/cm³; dan berat jenisnya sebesar 0,49. Untuk pengujian sifat mekanis, nilai MOE dan MOR ckbc pada kayu tusam adalah 65.100 kg/cm2 dan 585 kg/cm2. Sedangkan nilai MOE dan MOR ckbc pada kayu manis adalah 81.800 kg/cm² dan 822 kg/cm². Pada glulam FJLB kayu tusam diperoleh nilai kadar air sebesar 15,44%; kerapatan sebesar 0,59 g/cm³, dan berat jenis sebesar 0,51. Sedangkan pada glulam FJLB kayu manis untuk nilai kadar airnya sebesar 14,64%, kerapatannya sebesar 0,63 g/cm³, dan berat jenisnya sebesar 0,55. Pada pengujian glulam FJLB kayu tusam pada bentang 90 cm didapatkan nilai (MOE) dan (MOR) adalah 38.000 kg/cm2 dan 146 kg/cm2, sedangkan pada glulam FJLB kayu manis nilai MOE dan MOR adalah 37.900 kg/cm2 dan 125 kg/cm2. Pengujian juga dilakukan pada bentang 180 cm, nilai MOE dan MOR pada glulam FJLB kayu tusam yaitu 56.400 kg/cm2 dan 143 kg/cm2. Pada glulam FJLB kayu manis diperoleh nilai MOE dan MOR yaitu 62.500 kg/cm2 dan 125 kg/cm2. Disamping itu juga dilakukan pengujian keteguhan geser glulam FJLB pada kayu tusam dan kayu manis. Nilai yang diperoleh yaitu 18 kg/cm² untuk kayu tusam dan 24 kg/cm² untuk kayu manis. Besarnya perlemahan kekuatan kayu akibat sambungan jari pada kayu tusam adalah 75% dengan strength ratio 25%. Sedangkan pada kayu manis, perlemahan akibat sambungan jari yaitu sebesar 85% dengan strength ratio 15%. cacat mata kayu kayu manis di muka sempit adalah 44 mm, mata kayu tepi di muka lebar adalah 165
Keyword: Kayu tusam, kayu manis, finger joint laminated board, MOE, MOR, perlemahan, strength ratio

Judul: Modulus Elastisitas dan Kekuatan Tekan Glued Laminated Timber (Glulam)
Abstrak: Latar Belakang Diversifikasi pemanfaatan jenis kayu, termasuk yang berasal dari hutan rakyat, merupakan salah satu upaya memenuhi kebutuhan atas kayu yang terus bertambah sembari tetap menjaga kelestarian hutan alam. Jenis kayu dari hutan rakyat pada umumnya berdiameter kecil dan berumur muda. Dalam penggunaannya diperlukan penanganan khusus guna meningkatkan sifat kekuatan dan kekakuannya. Salah satu cara yang dapat dilakukan adalah dengan merekayasa glue laminated timber (glulam) dari kayu yang tersedia. Glulam bisa menerima beban aksial ataupun lentur/bending. Struktur yang menerima beban aksial tekan atau tarik adalah tiang dan komponen kuda-kuda. Material yang menerima beban aksial akan mengalami perubahan bentuk berupa perpendekan atau perpanjangan. Besarnya perubahan bentuk ini berhubungan erat dengan modulus elastisitas material. Metode. Ukuran papan yang digunakan dalam penelitian ini adalah 2x5x176 cm yang terdiri dari 4 jenis kayu, yaitu kayu Nangka, kayu Afrika, kayu Sengon kayu Randu dan perekat isosianat merk koyobond. Untuk Face dan Back digunakan kayu Nangka dan untuk Core digunakan kayu Sengon, Afrika dan Kayu Randu. Contoh uji kecil bebas cacat berukuran 2x2x8 cm, yang digunakan untuk pengujian Kadar air, BJ, MOE tekan sejajar serat dan tekan tegak lurus serat, kekuatan tekan (Fc) sejajar serat dan kekuatan tekan tegak lurus serat. Untuk glulam tekan sejajar muka lamina berukuran 6x5x5 cm dan glulam tekan tegak lurus muka lamina berukuran 6x5x20 cm. Penghitungan MOE dihitung dengan dua metode yaitu metode pertama dan metode kedua (Bahtiar 2008). Nilai MOE lamina penyusun glulam metode pertama tekan tegak lurus serat kayu Nangka 5,3x103 kg/cm², kayu Afrika 4,1x103 kg/cm², kayu Sengon 3,4x103kg/cm² dan kayu Randu 1,7x103 kg/cm², sedangkan untuk tekan sejajar serat kayu Nangka adalah 2,2x104 kg/cm², kayu Afrika 1,5x104 kg/cm², kayu Sengon 1,3 x104 kg/cm² dan kayu Randu 7,2x103 kg/cm². Rata-rata MOE untuk metode kedua tekan tegak lurus adalah untuk kayu Nangka 4,7x103 kg/cm², kayu Afrika 3,3x103 kg/cm², kayu Sengon 3,8x103 kg/cm² dan untuk kayu Randu 1,7x103 kg/cm², sedangkan untuk nilai MOE tekan sejajar serat kayu Nangka 2,1x104 kg/cm², kayu Afrika 1,4 x104 kg/cm², kayu Sengon 1,2 x104 kg/cm² dan untuk kayu Randu 6,8 x103 kg/cm². Nilai kekuatan tekan sejajar serat kayu penyusun glulam untuk kayu Nangka sebesar 383,16 kg/cm2, kayu Sengon 302,91 kg/cm2, kayu Afrika 279,40 kg/cm2, dan kayu Randu 125,82 kg/cm2. Sedangkan nilai kekuatan tekan tekan tegak lurus serat kayu Nangka sebesar 66,70 kg/cm2, kayu Afrika 42,60 kg/cm2, kayu Sengon 34,50 kg/cm2, dan kayu Randu 20,20 kg/cm2. Nilai rata-rata modulus elastis untuk glulam sejajar muka lamina dengan core kayu Afrika 9,103 kg/cm2, dengan core kayu Sengon 7,3x103 kg/cm2 dan glulam dengan core randu adalah 6,0x103 kg/mm2 , Sedangkan untuk glulam tekan tegak lurus muka lamina, untuk core kayu Afrika 4,1x103 kg/cm2 core kayu Sengon 3,7x103 kg/cm2 dan untuk glulam dengan core kayu Randu adalah sebesar 2,9x103 kg/cm2. Nilai kekuatan tekan untuk glulam sejajar muka lamina dengan core kayu Afrika 61,42 kg/cm2, dengan core kayu Sengon 56,35 kg/cm2 dan glulam dengan core randu adalah 37,09 kg/cm2 Sedangkan untuk glulam tekan tegak lurus muka lamina, untuk core kayu Afrika 5,63 kg/cm2 core kayu Sengon 4,51 kg/cm2 dan untuk glulam dengan core kayu Randu adalah sebesar 4,11 kg/cm2. Bila dibandingkan antara metode pertama dan
Keyword: 

Judul: A Continuous Vaccination Strategy in the SVIR Epidemic Model
Abstrak: Vaccination is conducted to minimize the spread of a disease. The vaccination is usually done several times within a fixed time interval. In the SVIR model, it is assumed that individuals do not get immediate immunity following a vaccination program. So according to process of vaccination on SVIR model, there are two strategies, i.e. the continuous vaccination strategy (CVS) and the pulse vaccination strategy (PVS). In this study, only the CVS strategy in epidemic model SVIR is considered. Results of the study indicate that dynamics of the CVS system depends on the basic reproductive number. If the basic reproductive number is less than one, then the disease-free fixed point is asymptotically stable. It means that the disease will eventually disappear from the population. Conversely, if the basic reproductive number is greater than one, then the endemic fixed point is asymptotically stable, which means that the disease will remain exist in the population. Simulation result shows that the vaccination would minimize the spread of disease by reducing the basic reproductive number. If the time for the vaccinated recipients to obtain the immunity, as well as a possibility of vaccinated recipients to be infected are neglected, then the disease will be eradicated. This condition is called an over-evaluating effect of vaccination.
Keyword: